( io56 ) 



marteau. Cette premire prcaution prise, je chauffai de nouveau, puis je 

 soumis la masse un nouveau martelage et ainsi de suite, en sorte qu'au 

 bout de quelques oprations j'obtins une barre parfaitement tenace, duc- 

 tile et homogne, que je laminai et dont je fis fabriquer par la mthode 

 du repouss, un vase dont le poli mit en vidence la parfaite homognit. 

 Ce traitement est, comme on le voit, la rptition exacte de celui qui a t 

 suivi pour le platine. 



J'essayai ensuite l'or obtenu en poudre par l'inquartation et le dpart 

 l'eau forte 5 les rsultats furent absolument les mmes que pour l'argent. 



Le cuivre devait se comporter d'une manire identique si je parvenais 

 m'opposer la formation de l'oxide, et je tentai l'exprience sur la 

 poudre mtallique provenant de la rduction du peroxide par un courant 

 de gaz hydrogne. Cependant j'prouvai de grandes difficults, cause de 

 la facilit avec laquelle il se forme des traces d'oxidule, mme en oprant 

 sous le charbon. La mthode qui m'a le mieux russi est la suivante. Je 

 choisis dans le tube quia servi la rduction, un grumeau peine coh- 

 rent de la grosseur d'une noisette; je l'imbibe d'huile et chauffe rapide- 

 ment au rouge, l'aidedu feu rductif du chalumeau, puis je martelle avec 

 les plus grandes prcautions; j'imbibe de nouveau d'huile, et ainsi de suite, 

 en sorte que finalement il me reste, aprs un dchet notable, un petit 

 prisme de cuivre rouge ductile que je peux ensuite forger et laminer 

 comme l'or et l'argent. 



Il est vident que l'oxide de nikel, qui se rduit par le moindre contact 

 des vapeurs charbonneuses, et que la flamme rductive du chalumeau pr- 

 cipite instantanment sous forme de pondre mtallique, mme au milieu du 

 borax, se comporterait comme les mtaux prcdents et qu'ilserait possible 

 d'obtenir ainsi des lames de ce mtal jusqu' prsent si rfractaire. 



Quoi qu'il en soit, la russite si facile de mes tentatives sur l'or et l'ar- 

 gent me fit concevoir la possibilit d'obtenir un damass de ces deux m- 

 taux, damass qu'il est impossible de produire par la fusion. Pour cela je 

 disposai alternativement dans un creuset, des couches de poudre d'argent 

 et d'or, et' l'opration me russit souhait, en suivant la mme marche que 

 pour les mtaux pris isolment; mais la mthode imparfaite que je viens de 

 dcrire est naturellement susceptible de grands perfectionnements. On 

 pourrait, par exemple , par le secours de la presse hydraulique, former une 

 plaque de poudre d'argent suffisamment agglomre pour se soutenir par 

 elle-mme. Cette plaque serait dcoupe l'aide d'un emporte-pice et 

 l'on remplirait les vides avec de la poudre d'or aussi agglomre. Il en r- 



